- 117 - 



etwas zusammen und glühe 30 Minuten über einer 

 guten Lampe, dann 8 — 10 Minuten über dem Ge- 

 bläse. 



Ich will noch anführen, dass nicht jeder schwefel- 

 saure Baryt, auch wenn er die äussern Eigenschaften, 

 welche vorhin beschrieben wurden, besitzt einen gu- 

 ten Leuchtstein liefert. Man muss sich daher beque- 

 men mehrere Arten nach dieser Methode zu unter- 

 suchen und so die passendste Sorte herauszufinden. 

 Aus der Fabrik von Trommsdorff in Erfurt habe ich 

 unter der Bezeichnung „barjta sulfuric. prsec. pur.* 

 ein Präparat erhalten, welches, nach der oben be- 

 schriebenen Methode, einen prachtvollen Leuchtstein 

 von einer gesättigt orangerothen Farbe liefert. 



Nachstehend einige Versuche : 



Versuch 41. 5 grm. einer Mischung, welche 

 auf 5 Theile schwefelsauren Baryt einen Theil Holz- 

 kohlenpulver enthielt, wurden 30 Minuten in einem 

 Platintiegel über einer guten Lampe und 10 Minuten 

 über dem Gebläse geglüht. Die erkaltete Masse war 

 in der Mitte rothgrau ; die dem. Boden zunächst liegen- 

 den Theile waren gelblich-weiss und leuchteten sehr 

 schön Orangeroth. 



Versuch 42. 5,5 grm. einer Mischung, welche 

 auf 6 Theile schwefelsauren Baryt einen Teil Holz- 

 kohlenpulver enthielt, wurden unter denselben Ver- 

 hältnissen und eben so lange geglüht, wie in Versuch 

 41. Die erkaltete Masse war zu einem gelbweissen 

 Kuchen zusammengesintert, zeigte keine grauen Stellen 

 mehr und leuchtete in der ganzen Masse prächtig 

 Orangeroth. 



Hieraus geht hervor, dass das Verhältniss 6 : 1 

 günstiger ist als das Verhältniss 5 : 1. 



